218 loi d'approche a la saturation 



vers l'axe des ordonnées, tandis qu'en fonction de 

 1/H* on obtient une courbe tournant sa concavité vers 

 l'axe des abscisses. 



Je dirai, à titre complémentaire que si, pour le 

 cobalt, l'approche finale suivant 1/H 1 ne saurait être 

 méconnue, on peut pour l'acier, avec une approxima- 

 tion du millième environ, conserver l'approche hyper- 

 bolique. Ce que j'ai dit plus haut ne se trouve en effet 

 vérifié que si l'on tient compte de divergences de 

 l'ordre de grandeur du demi-millième et au-dessous. 



Je donne ci-après les résultats des expériences 

 effectuées avec le même échantillon d'acier, d'abord 

 non recuit, puis recuit. L'acier recuit tend plus facile- 

 ment à la saturation que l'acier brut. La constante a 

 dans la loi d'approche hyperbolique 



1 



y = a --R 



aura donc diminué avec le recuit; la droite 86 a, 

 en effet, un plus petit coefficient angulaire que la 

 droite Sa (PI. V, fig. 2). 



Acier non recuit Acier recuit. 



Champs Différences entre l'élongation observée 



et l'élongation obtenue pour H „_ 14000 eu inm. 



3000 37.25 30.6 



4000 25.45 21.0 



5000 18.1 15.1 



6000 12.9 11.05 



7000 9.5 8.3 



8000 6.7 6.0 



9000 4.9 4.4 



1 0000 3.5 3.2 



11000 2.25 2.0 



12000 1.5 1.2 



13000 0.7 0.5 



14000 — — 



